m ) 



de la paille et dii sparte, leur transformation en pule 

 blanche ne pent se faire en suivant !e precede de blanclii- 

 menl applique aux tissus et aux lils. Non-seulemcnt le 

 precede serait long et dispendicux, mais la nialiere serait 

 difficile a desagregeret a transformer en pale, 



Adssi on precede autrenient :apres nne division nieca- 

 nlqne suffisante, ces niatieres sont generalement enfer- 

 niees dans de grands autoclaves avec une lessive de soude 

 causlique passablement conccntrce. En moyenne il faut 

 pres de 1 kilogramme de soude caustique pour 5 kilo- 

 rammes de matiere premiere. L'autoclave revolt de la 



atmospheres de pression, par injection 



vapeur 



k 4.D 



directe, ou bien on Pamene par chauffage direct a la meme 

 pression, Quand on opere avec le hois on doit meme pous- 

 ser la pression a 11-12 atmospheres. La duree de Topera- 

 tion varie de 8-12 heures. 



II faut done le contact prolonge, a haute temperature, 

 d'une lessive assez concenlree de soude pour dissoudre les 

 matieres incruslanles, resiueuses, gommcuses, etc., qui 

 souillenl les fibres vegetales et pour permeltre a cel!cs-ci 

 <le se transformer en pate. Cela prouve evidemment la 

 graiicle resistance de ces matieres a Taclion directe des 

 alcalis. Encore cette dissolution n'est-ellc jamais complete ; 

 car certaines matieres resistent energiquemcnt et pour 

 les deiruire el les dissoudre et ne laisser que la fibre avec 

 la blancheur qui luicst inherenle, il faut, apres un lavage 

 soigne de la pale, les attaquer par de fortes doses d'une 

 dissolution de chlorure de clmux. Ceci est surtout vrai 

 pour le bois et le jute. Avec ces matieres premieres on 

 obtient toujours une pate plus au nioins nuancte de 

 jaune. 



En outre, inconvenient tres-grave, si toutes cesopera- 



2 



roc 



SEaiE, TOME XXXV IL 



5 



